METAT.URJIA DEI. COBRE EN ACONCAGUA. 
475 
Estos planes no se pueden usar indistintainente en las operaciones de 
la fundicion, porque presentan unos inconvenientes para una operacion, 
siendo ventajosos para otra. Para fundir es inmejorable el de ladrillo, 
porque conserva mucho el calor, i una vez que haya sido bien caldeado, 
obra este calor sobre la carga ; de rnancra que se encuentra con el calor 
inferior, comunicado por el plan i el calor que le da la llama; esta abun- 
dancia de calorico hace que su fusion sea mui pronta; ademas no enga- 
nanuncaal trabajador, porque el ladrillo que no esperimenta fusion al- 
guna, se conoce cuando la carga se ha desprendido perfectamente del 
plan. 
Estas ventajas que tiene para la fundicion, las pierde en la refina, 
porque habiendo tanta cantidad de un cuerpo fundido, como lo hai cuan- 
do se funde la carga de cobre, i siendo este cuerpo pesado, puede suce- 
der que haya quedado algun ladrillo mal ajustado ; pasa entonces el 
cobre por este hueco a colocarse entre los dos enladrillados. El cobre 
necesariamente ha de obrar sobre uno de los enladrillados i obrara sobre 
el mas debil ; de aqui nace, pues, que no pudiendo ejercer accion alguna 
sobre el enladrillado inferior, levanta el superior, dejarido el horno inu- 
tilizado. 
Este inconveniente se salva en gran parte, usando planes de escorias 
para la refina ; formando esto una sola masa, no hai cuidado que se es- 
cape el cobre i cause perjuioios, i sobre todo si al hacerlo se ha tenido 
cuidado de fundir bien la escoria. Como la escoria de que se hace es 
mui fusible, esta espuesto que por algun descuido del obrero demore 
mas la carga de refina, que el tiempo necesario ; puede entonces corau- 
nicar el cobre fundido demasiado calor a la escoria i fundirla ; pero este 
inconveniente no traera ningun grave resultado, i se puede evitar mui 
facilmente, dejando en la primera carga de refina un plancbon de cobre 
i pasmarlo, formando asi un sobre plan, i despues, cuando se quiera pa- 
rar el horno, se calienta hasta fundirlo i se sangra junto con la ultima 
carga. 
Para fundir pierde todas sus ventajas; porque como el horno mantie- 
ne siempre una temperatura elevada, i mucho mas cuando los metales 
que se benefician son secos, el calor alcanza a obrar sobre el i hace mui 
dificil poder apreciar bien el momento en que se desprende la carga. 
Suelen dejar, para evitar esto, carga cruda o pegada, dando de tiempo 
en tiempo una rebaja, o sea, sacando este metal pegado, dandole fuego al 
plan . Tambien es necesario, cuando lo necesita, que es con muchafre- 
cuencia, darle un refresco o pasma, en lo que se pierde mucho tiempo i 
calor para el horno. 
El plan de pedernal es el poor de todos, porque a mas de lo dificul- 
tosa que es su hechura, esta espuesto continuamente a levantarse la ca- 
pa de escorias que cubre el pedernal; asi es que con las composturas, que 
4 
